Pf aff : Das Mesosklerometer etc. 
250 
Um nun das zeitraubende Wiegen des Krystalles vor 
und nach dem Bohren zu vermeiden, habe ich es vorgezogen 
in der Weise die Härte zu ermitteln, dass ich die sämmt- 
lichen Krystalle stets gleich tief bohrte und die Härte direct 
proportional der Zahl der Umdrehungen des Zahnrades B 
setzte, welche erforderlich waren, die gleiche Tiefe des Bohr- 
loches zu erhalten. Um diese nun genau messen zu können 
wurde der Diamantträger oder richtiger das mit demselben 
fest verbundene Gewicht I mit einem kleinen Fühlhebel L 
in Verbindimg gesetzt, der mit seinem senkrecht stehenden 
Arme M um Q sich drehen konnte und in eine feine über 
die Skala N sich hinbewegende Spitze endete. Beim Anfänge 
des Versuches wurde nun, wenn die Diamantspitze auf dem 
Krystalle aufruhte, durch die Mikrometerschraube K die Spitze 
des Zeigers M auf den Nullpunkt der Skala eingestellt und 
nun mit gleichmässiger Geschwindigkeit das Zahnrad durch 
die Kurbel R gedreht. Dadurch wird der Krystall unter der 
Spitze des Diamanten sehr rasch in Drehung versetzt und .sie 
senkt sich so immer tiefer in den Krystall ein. Das hat nun 
natürlich eine Drehung der Zeigerspitze N über die Skala zur 
Folge und da derselbe vielmals länger ist, als der kurze Arm 
zwischen Q und K, so kann man, wenn man die Zeigerspitze 
stets genau um denselben Theil der Skala durch das Bohren 
sich vorwärts bewegen läs.st, daraiis mit hinreichender Sicher- 
heit auch auf die gleiche Tiefe des Loches schliessen und 
die.selbe bis auf ^/i 2 o oder ’/iso mm ermitteln. 
Auch bei diesen Versuchen kommt es natürlich wesent- 
lich auf die geeignete Form und sichere Fas.sung der Diamant- 
spitze und die richtige Belastung der.-;elben an. Namentlich 
bei Mineralien von dem Härtegrade 6 der gewöhnlichen 
Härteskala an, überzeugt mau sich leicht, dass ein Diamant, 
der weichere Krystalle noch sehr gut bohrt, bei mässiger 
Belastung, wie sie eben nur angewendet werden kann, um 
eine leichte und gleichmässig geschwinde Drehung des Kry- 
17 * 
